I 
1-64 T R Ë 
fiances qui peuvent fournir au fer de îa matière in- 
flammable , font propres à 'convertir ce métal en 
acier. 
On a vu dans l'article Acier , plufieurs manières 
de convertir le fer en acier; on ne répétera point ici 
ce qui a été dit dans cet article ; mais on croit nécef- 
faire d'ajouter ici des obfervaîions utiles & raifon- 
nées fur ce travail. Elles font tirées , pour la plupart, 
d'un mémoire très curieux de M. de Jufli, que ce 
lavant chimifle a inféré dans le premier volume de 
fes œuvres publiées en allemand, en 1760. 
Pour faire de bon acier , il efl d'abord important 
d'avoir un fer de la meilleure qualité , c'efl-à-dire 
qiii foit ductile & malléable ; c'efl celui de Styrie qui 
pafic pour le meilleur de l'Europe. La bonne quali- 
té du fer vient de la nature des mines d'où on le tire, 
lorfque ces mines font ou fulfureufes , ou arfénica- 
les j on aura bien de la peine à en tirer -un fer pro- 
pre à faire de bon acier , il fera toujours plus ou 
moins aigre & cafiant. Voye^l' ariicUV'ER. 
i°. Lorfque l'on veut convertir le fer en acier il 
faut , comme on a dit , le combiner avec des matiè- 
res qui lui fournirent du phlogiflique , & qui par-là 
le rendent plus dur & plus compacte. La preuve de 
celte vérité , c'efl que les barres de fer lorfqu'elles 
ont été converties en acier , font beaucoup plus pe- 
fantes qu'elles n'étoient dans l'état de fer. D'ailleurs 
le feu , qui détruit le fer très-promptement, agit beau- 
coup moins fur l'acier. 
2°. Lorfque le fer a été chargé de phlogiitique , 
c'efl-à-dire a été converti en acier, il perd les par- 
ties inflammables dont il avoit été pénétré fi on le 
fait rougir , fi on k fait entrer en fuiion , ou fi on le 
laiffe refroidir peu-à-peu. C'efl fur ce principe qu'en: 
fondée l'opération qu'on appelle trempe de -Varier , 
qui confine à plonger l'acier au fortir du feu , dans 
de l'eau froide s ou dans une liqueur compofée de la 
manière que nous décrirons dans la fuite de cet arti- 
cle. En plongeant ainfi les barres d'acier, le froid les 
faifit fubitement à l'extérieur, & empêche les parties 
du phlogifiique qui s'y étoient infirmées d'en fortir 
& de fe difiîper. 
On voit par-là qu'il faut ici diflinguer deux opéra- 
tions; l'une par laquelle on fait entrer des parties 
inflammables dans le fer , ce qui produit l'acier ; l'au- 
tre par laquelle on fait que les parties qui fe font in- 
troduites dans l'acier font forcées d'y refier, c'eft ce 
qu'on appelle la trempe. Ceci fuffit pour faire fentir 
l'erreur de quelques ouvriers qui croient faire de l'a- 
cier en trempant fimplement du fer dans l'eau après 
l'avoir rougi; il efl vrai que par-là ils durciffentla 
furface du fer, mais cette trempe feule ne peut point 
en faire de l'acier. v 
Il y a deux manières de faire l'acier. La première, 
efl un travail en grand, dans lequel on fait fondre du 
fer avec toutes fortes de matières inflammables ; on 
coule enfuite ce fer; on le forge à plufieurs repaies, 
&on en fait l'extinclion dans l'eau pour le tremper. 
La féconde manière, efl celle de la cémentation. 
Cette dernière efl beaucoup meilleure que la pre- 
mière , parce qu'on peut empêcher plus sûrement 
que le fer converti en acier, ne perde les parties in- 
flammables dont on Ta rempli. Voici comment elle 
fe pratique. On prend de la corne, des os , des pattes 
d'oifeaux , ou telle autre partie des animaux , on les 
fait calciner à feu doux dans un vaiiîeau fermé, 
pour les réduire en une efpece de charbon , on pul- 
vérife ces matières ainfi brûlées, & l'on en prend 
deux parties ; on les mêle avec une partie de char- 
bon en poudre , & une demi-partie de fuie , on in- 
corpore bien exactement ce mélange, que l'on con- 
ferve pour l'ufage que l'on va dire. 
On aura des tuyaux de tôle , en forme de cylin- 
dres, qui feront de cinq ou fix pouces de diamètre, 
& qui auront environ trois pouces de longueur de 
plus que les barres de fer que l'on voudra y mettre , 
ces tuyaux feront fermés par un fond qui fera pa- 
reillement de tôle par un côté., & de l'autre on les 
fermera avec un couvercle femblable à celui d'une 
boîte. On mettra dans le fond de cette boîte du mé- 
lange qui vient d'être décrit , de l'épaifleur d'un pou- 
ce & demi , que l'on preiïera avec un bâton. Enfuite 
on y placera , fuivant la longueur de la boîte, trois 
ou quatre barres de fer bien doux. Il ne faut point 
que ces barres foient trop épahTes , fans quoi la ma- 
tière inflammable ne pourrait les pénétrer jufque 
dans leur intérieur. Il efl à-propos qu'il y ait au- 
moins un pouce d'intervalle entre chacune des bar- 
res entre elles, & entre les parois intérieurs de la 
boîte. Pour cet effet , on n'aura qu'à y faire entrer 
une efpece de grille de fil de fer , qui aura trois ou 
quatre divifions dans lefquelles on fourrera les bar- 
res , qui par-là feront tenues écartées les unes des 
autres Se des parois de la boîte. On remplira les in- 
tervalles vu ides que les barres laifferont entre elles 
avec le mélange en poudre que l'on preffera douce- 
ment, & on recouvrira le tout d'environ un pouce 
& demi du mélange , afin d'en remplir la boîte iuf- 
qu'au bord en le prefiant , après quoi on fermera la 
boîte avec fon couvercle. Pour que Faction du feu 
n'endommage point la boîte , on la couvrira exté- 
rieurement d'un enduit de terre graffe, humeûée 
avec du fang de bœuf, ce qui la fera tenir plus forte- 
ment ; on laiffera cet enduit fe fécher à l'air. 
Quand on aura ainfi préparé une ou plufieurs boî- 
tes , on les arrangera dans un fourneau de réverbère; 
on les laiffera expofées pendant huit à neuf heures 
à un feu de charbons qui ne doit que les faire rougir 
obfcurément : il efl important d'entretenir toujours 
un feu égal. Les ouvriers en prenant leurs mefures , 
pourront aufîi faire ce travail dans leurs forges en 
formant une enceinte de pierres qui réfiflent au feu, 
ou de briques autour des boîtes. 
Au bout de ce tems , on retirera les barres encore 
rouges des boîtes , Se on les éteindra dans de l'eau 
froide : plus elles feront rouges , plus la trempe les 
durcira. Pour cet effet , il fera bon de rendre le feu 
très-violent vers la fin de la cémentation. En fuivant 
ce procédé , on aura de l'acier incomparablement 
meilleur que celui qui a été fait en grand. 
Mais avant que d'en faire des ouvrages , il fera à- 
propos de faire pafier cet acier par une nouvelle opé- 
ration. Elle confifle à fonder enfemble quelques-unes 
de ces barres d'acier, en les faifant bien rougir , à les 
forger pendant long-tems pour ne faire qu'une même 
mafle. Ce travail efl recommandé par M. Lauraeus y 
dans les Mémoires de l'académie des Sciences de S toc 
kholm , où il dit qu'il efl dans l'ufage de prendre qua- 
tre barres d'acier de même longueur , de les fonder en- 
femble par l'action du feu , fans y joindre du fer pour 
cela; de les faire forger pour n'en faire qu'une feule 
barre d'un pouce d'épaifieur , après quoi il les fait 
rougir parfaitement ; il les prend avec des tenailles 
par les deux bouts , afin de les tordre autant qu'il efl 
poiïïble , après quoi on les frappe de nouveau à 
coups de marteaux , afin de les rendre aufli minces 
qu'elles étoient d'abord ; alors on les plie de nou- 
veau en quatre. On les foude encore de nouveau , 
on les forge & on les tord de la même manière ; on 
réitère la même chofe une troifieme fois , alors l'o- 
pération efl finie , & l'on a de l'acier qui peut fervir 
à faire toutes fortes d'inflrumens tranchans & au- 
tres. M. Lauraeus dit qu'il faut tordre ces barres , 
parce que les fils ou les veines de l'acier ne font point 
toutes dans la même direction , ce qui efl caufe que 
lorfqu'on vient à le tremper , les lames fe tordent & 
fe contournent de manière qu'il efl très-difficile , ou 
même impofîible de les redrefier ; au-lieu qu'en tor- 
